Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-113 (Year: 2009, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: 39/2004.(IV.7.)GKM rendelettel módosított 8/2003.(II.19)GKM rendeletet.
Paragraph Index: 5326

2. A vasúttársaságok magánjogi szállítási feltételei között további korlátozások lehetségesek. Veszélyes áru kézipoggyászként, útipoggyászként vagy gépjármĦvön, ill. gépjármĦben (vonaton lévĘ gépkocsin) csak akkor szállítható, ha az 1.1.3.1 bekezdés a) vagy b) pontja, az 1.1.3.2 bekezdés b), d) vagy f) pontja,. az 1.1.3.3 vagy az 1.1.3.7 bekezdés mentesítési elĘírásai alkalmazhatók. 2009/113. szám A RID nemhivatalos része 2009/113. szám MĦanyag tartályok vizsgálati elĘírásai Irányelv a 6.1.5.2.7, ill. a 6.5.6.3.6 ponthoz Laboratóriumi módszerek a tartály anyagából készített próbatest felhasználásával a 6.1.5.2.6, ill. a 6.5.6.3.5 pont meghatározása szerinti polietilén töltĘanyagokkal (anyagokkal, keverékekkel és készítményekkel) szembeni kémiai összeférhetĘség bizonyítására a 6.1.6 szakasz szerinti standardfolyadékokkal való összehasonlítás alapján. A következĘkben leírt A – C laboratóriumi módszerek végrehajtásával a megfelelĘ standardfolyadékkal való összehasonlítás alapján meghatározható az engedélyezendĘ töltĘanyagnak a tartály anyagára kifejtett, lehetséges hatásmechanizmusa. A vizsgálati módszert a várható károsító mechanizmus alapján kell kiválasztani. Amennyiben a receptura alapján elĘre nem látható, a tartály anyagára kifejtett – duzzasztás általi lágyítást („A” laboratóriumi módszer), – feszültségkorróziós repedés kiváltását („B” laboratóriumi módszer), – oxidációs és molekuladegradációs reakciókat („C” laboratóriumi módszer) laboratóriumi módszerekkel állapítják meg és azután összevetik a megfelelĘ standardfolyadék azonos jellegĦ hatásával. Ennek során a megadott tĦréseken belül azonos vastagságú próbatesteket kell használni. „A” laboratóriumi módszer A duzzadás általi tömegnövekedést a tartály anyagából készített sík próbatestet 40 °C-on az engedélyezendĘ folyadékban valamint az összehasonlításul szolgáló standardfolyadékban tárolva határozzák meg. A duzzadás általi tömegnövekedést a próbatest tárolás elĘtti és legfeljebb 2 mm próbatestvastagságig 4 hetes tárolás utáni, egyébként pedig a tömegállandóság eléréséig tartó tárolás utáni lemérésével határozzák meg. Legalább 3 próbatest átlagértékét kell meghatározni. Egy próbatestet csak egyszer szabad felhasználni. „B” laboratóriumi módszer (csapbenyomásos eljárás) 1. Rövid leírás A csapbenyomásos módszerrel vizsgálják a polietilén tartály anyagának a termékkel és a mindenkori standardfolyadékkal szembeni viselkedését, valamint ezzel a módszerrel vizsgálható a legfeljebb 4%-ot kitevĘ duzzadással vagy anélkül bekövetkezĘ feszültségi repedés képzĘdés. Ehhez a próbatesteket furattal és hornyolással kell ellátni és azután a vizsgálandó termékbe és a megfelelĘ standardfolyadékba merítve kell elĘtárolni. Az elĘtárolás után a furatba meghatározott túlméretes csapot kell besajtolni. 2009/113. szám Az így elĘkészített próbatesteket azután a vizsgálandó termékbe és a megfelelĘ standardfolyadékba kell meríteni és különbözĘ idĘtartamú tárolás után ki kell venni és meg kell vizsgálni a maradék szakítószilárdságra (3.1 eljárás) vagy a próbatest átszakadásáig eltelt idĘre nézve (3.2 eljárás). A „nedvesítĘszer-oldat”, „ecetsav”, „n-butil-acetát/nedvesítĘszer n-butil-acetáttal telített oldata” vagy „víz” standardfolyadékkal mint vizsgáló közeggel végzett összehasonlító méréssel kell meghatározni, hogy a vizsgálandó termék károsító hatása azzal egyenlĘ, annál kisebb vagy nagyobb-e. Próbatest 2.1 Alak és méretek A próbatestek alakját és ajánlott méreteit az 1. ábra mutatja. A próbatest vastagságának eltérése egy mérési sorozaton belül nem haladhatja meg a középérték ± 15%-át. Egy mérési sorozathoz tartozik a vizsgálandó termék és a megfelelĘ standardfolyadék.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/84e3e45af24760c2bcca0ba80dc7436f6ce280fb/dokumentumok/18fa8cedb97520048f138149e07a6036a46778a1/letoltes